— 285 — 



90O 



$00 



700 



600 

 600 



500 



100 



?00 



éoo 



^600 



o' 



tS l'ó i'P 'TiT ^3 5^ 

 PlG. 3. 



500 



Al di sotto della temperatura eutettica, sulle curve di raffreddamento 

 che vanno dal 73 7o circa di K2 SO4 lino al Pb SO4 puro, si trova un effetto 

 termico alla temperatura di circa 620°, il quale ha condotto alla costruzione 

 della curva FG. Come nel caso del solfato di Sr, noi spiegliiamo questo 

 effetto termico con la formazione di un composto che al di sopra della tem- 

 peratura, alla quale si manifesta, si decompone. L'espediente che ci conduce 

 a stabilire quale composto si forma in questa reazione che si svolge allo 

 stato solido, è la considerazione delle durate delle fermate dei singoli mi- 

 scugli. Nel nostro caso il miscuglio che presenta la massima durata è quello 

 corrispondente alle concentrazioni in peso 36,52 "/o K2SO4 e 63,48 "/o PbSO^, 

 da cui si deduce il composto Pb SO4 . K2 SO4 . Abbiamo già veduto nella 

 Nota III (') come questo tipo di solfato doppio fosse frequente in quelli che 

 i solfati dei metalli alcalini formano con quelli degli alcalino-terrosi. Inoltre 

 in principio del presente lavoro noi abbiamo esposto come e da chi questo 

 sale fosse stato preparato e, in seguito, piii profondamente studiato. Quindi 

 per tutte queste ragioni concludiamo per la non dubbia formazione del sud- 

 detto sale nelle condizioni sperimentali nostre. 



(') Rend. Acc. Lincei, CI. se. Ss. e mat., voi. XXI, ser. 5*, 2° sera., pag. 71. 



